Jurnal Kreatif: Desain Produk Industri dan Arsitektur Vol 11, No 1, April 2023, 17 - 24 p-ISSN 2303-1662  |  e-ISSN 2747-2582 DOI: https://doi.org/10.46964/jkdpia.v11i1.336

## Pengaruh Posisi Sambungan Konstruksi Kayu Terhadap Desain Produk Mebel Berbahan Dasar Kayu
Bahtiar Rahmat, 1* Desy Mulyosari 2 , Agung Ari Purwanto 3 , Wahyu Widiyanto 4
1,2,3,4 Program Studi Teknik Produksi Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, Kendal, Indonesia Diterima : 21 Desember 2022 Direvisi : 29 Desember 2022 Diterbitkan : 3 April 2023

## Abstract
Wood  furniture  products  were  one  of  the  commodities  that  have  a  dominant  contribution  compared  to  other  furniture materials to the Indonesian economy. In furniture products, the connection system was a weak point in the construction, so a detailed  analysis  was  needed  regarding  the  factors  that  affect  the  strength  of  the  construction  and  the  effectiveness  of  the wood connection system. The purpose of this study was to determine the quality of the wood used as outdoor chair material by carrying out several tests to obtain wood density, moisture content, MOR and MOE values and then carrying out impact tests  on  actual  outdoor  chair  products.  The  results  showed  that  the  teak  wood  used  in  the  raw  material  for  making  the product had a moisture content of 12% with an average density of 0.68 g/cm 3 . The results of the static flexural strength test showed that the MOE of the tested teak was 107,108 kg/cm 2 and the MOR value was 1,018 kg/cm 2 . The compressive strength value parallel to the fiber is 536 kg/cm 2 . The teak sample tested was included in strong class II which is quite strong as a raw material  for  furniture  such  as  outdoor  chairs.  Analysis  of  the  results  of  the  construction  design  found  that  the  type  of construction used was tenon mortise, cracks at the joints occurred because the tenon was too close to the head of the wood. Based on the product test results, after the product with a new construction design was made, by lowering the tenon mortise position 3 mm from the initial position. The crack that occurs in the product is caused by an error in product construction design and not from the quality of the product raw materials used.
Key words: Mechanical Testing, Construction, Tenon-Mortise

## Abstrak
Produk  mebel  kayu  merupakan  salah  satu  komoditas  yang  memiliki  kontribusi  dominan  dibandingkan  material  mebel  lain bagi  ekonomi  Indonesia.  Pada  produk  mebel,  sistem  sambungan  merupakan  titik  lemah  dalam  konstruksinya,  sehingga diperlukan  analisis  terperinci  terkait  faktor  yang  mempengaruhi  kekuatan  konstruksi  serta  efektifitas  dalam  sistem sambungan  kayu.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kualitas  dari  kayu  yang  digunakan  sebagai  material  kursi outdoor dengan  melakukan  beberapa  pengujian  untuk  mendapatkan  nilai  kerapatan  kayu,  kadar  air,  nilai  MOR  dan  MOE kemudian melakukan uji impak pada produk kursi outdoor yang sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan kayu jati yang digunakan pada bahan baku pembuatan produk memiliki kadar air 12% dengan rata-rata kerapatan kayu jati 0,68 g/cm 3 . Hasil dari  pengujian  keteguhan  lentur  statis  didapatkan  MOE  kayu  jati  yang  diuji  rata-ratanya  sebesar  107.108 kg/cm2  dan  nilai MOR nya sebesar 1.018 kg/cm 2 . Nilai keteguhan tekan sejajar serat 536 kg/cm 2 . Sampel kayu jati yang diuji masuk dalam kelas kuat II dimana cukup kuat sebagai bahan baku furnitur seperti kursi outdoor . Analisa hasil desain konstruksi didapatkan bahwa jenis konstruksi yang digunakan adalah tenon mortise , keretakan pada sambungan terjadi karena tenon terlalu dekat dengan kepala kayu. Berdasarkan hasil uji produk, setelah produk dengan desain konstruksi yang baru dibuat yaitu dengan menurunkan posisi tenon mortise 3 mm dari posisi awal. Retak yang terjadi pada produk tersebut diakibatkan pada kesalahan desain konstruksi produk dan bukan dari kualitas bahan baku produk yang digunakan.
Kata kunci: Pengujian Mekanis, Konstruksi , Tenon-Mortise
* Corresponding author : desy.mulyosari@poltek-furnitur.ac.id

## 1. Pendahuluan
Sebagai produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi serta berdaya saing global, mebel merupakan salah satu  komoditas  strategis  bagi  perekonomian  Indonesia.  Indonesia  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang relatif melimpah,  dan  didukung  oleh  keragaman corak  serta desain yang mampu  memberikan ciri industri  lokal pada  setiap  wilayah.  Berdasarkan  bahan  bakunya,  mebel  dapat  terbuat  dari  kayu,  rotan,  bambu,  logam,  plastik, dan material lainnya. Menurut catatan Kementerian Perindustrian (2015), produk mebel kayu mencapai 80% dari total  seluruh  produksi,  sedangkan  mebel  yang  bermaterial  rotan  dan  bambu  berkontribusi  sebasar  11%,  mebel bermaterial logam 8%, sedangkan mebel plastik hanya mencapai 2% dari keseluruhan produksi mebel Indonesia. Berdasarkan  data  World  Integrated  Trade  Solution  (2017)  perdagangan  internasional  mebel  kayu  memiliki kontribusi yang dominan dibandingkan mebel yang menggunakan material lain, yakni mencapai 71%, sementara, kontribusi  mebel  logam  sebesar  22%,  mebel  plastik  sebesar  3%,  dan  untuk  material  lainnya  sebesar  4% (Perindustrian, 2015).
Wilayah Indonesia memiliki kawasan hutan tropis dengan luas mencapai 120,6 juta ha, dengan pengalokasian hutan produksi mencapai 68,8 juta hektar, hutan konservasi 22,1 juta hektar dan hutan lindung 29,7 juta hektar. Jenis kayu yang dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu hampir seluruhnya berasal dari hutan produksi alam (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  2018).  Dalam  pemanfaatan  sebagai  material  produksi,  kayu digolongkan ke dalam lima kelas kuat berdasarkan berat jenis, keteguhan lengkung mutlak, dan keteguhan tekan mutlak (Sunardianto, 2012).
Secara  umum  sistem  sambungan  merupakan  titik  terlemah  dalam  konstruksi  mebel,  sehingga  perlu  adanya analisis terperinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas konstruksi serta efektivitas dalam sistem sambungan kayu (Tankut & Tankut, 2010). Produk mebel kayu akan dikenakan banyak jenis beban selama proses penggunaan,  sehingga penerapan sistem konstruksi yang kurang sesuai pada produk mebel kayu akan berpotensi menimbulkan efek  tegangan  atau  kerusakan  pada  bagian-bagian yang lemah, seperti pada titik sambungan (Cai & F., 1993).
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh posisi sambungan konstruksi kayu terhadap desain produk kursi outdoor ,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  mendesain  produk  mebel  yang  menggunakan material  kayu.  Dalam  penelitian  ini  diperoleh  data  berupa  hasil  uji  impak  pada  beberapa  posisi  sambungan konstruksi kayu, namun sebelum dilakukan pengujian impak, dilakukan pengujian awal berupa; uji kerapatan, uji kadar  air,  pengujian  keteguhan  lentur  statis  kayu  berupa  nilai Modulus  of  Elasticity (MOE)  dan Modulus  of Rupture (MOR) untuk memastikan jika kayu  yang digunakan pada produk  kursi outdoor merupakan kayu yang sesuai dengan standar kekuatan produk kayu.

## 2. Bahan dan Metode

## 2.1. Bahan dan Peralatan
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kayu  jati  ( Tectona  grandis L.f.)  yaitu  jenis  kayu  yang digunakan  pada  produk  kursi outdoor .  Peralatan  yang  digunakan  untuk  persipan  sampel  uji  antara  lain;  jangka sorong, surface planer, thicknesser, tabel saw, digital weight scale, digital moisture meter, dan Universal Testing Machine (UTM).

## 2.2. Metode
2.2.1.  Persiapan bahan untuk pengujian
Pengujian kerapatan kayu & uji kelembaban menggunakan sampel dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm dengan jumlah  6  buah  sampel.  Sampel  dengan  ukuran  2  cm  x  2  cm  x  30  cm  dengan  total  6  buah  disiapkan  untuk pengujian  keteguhan  lentur  statis,  sedangkan  sampel  dengan  ukuran  2  cm  x  2  cm  x  6  cm  dengan  total  6  buah disiapkan  untuk  pengujian  tekan  sejajar  serat.  Jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini  bisa  dilihat lebih jelas pada tabel 1. Perhitungan untuk memperoleh nilai MOE dan MOR menggunakan rumus;

## Bahtiar Rahmat, Desy Mulyosari, Agung Ari Purwanto, Wahyu Widiyanto
Pengaruh Posisi Sambungan Konstruksi Kayu Terhadap Desain Produk Mebel Berbahan Dasar Kayu
Tabel 1. Jumlah Sampel Uji Mekanis Kayu Jati No. Jenis Uji Jumlah Sampel 1 Uji kerapatan kayu & uji kelembaban 6 2 Uji keteguhan lentur statis 6 3 Uji Tekan Sejajar Serat 6
Pengujian  impak  dilakukan  setelah  memperoleh  data  hasil  pengujian  mekanis  sampel  kayu.  Pada  pengujian impak  dilakukan  pada  produk  kursi outdoor .  Skema  pengujian  impak  dilakukan  dengan  metode  memberikan beban statis sebesar 102 kg pada kursi outdoor , kemudian kursi dan beban statis dinaikkan hingga ketinggian 150 mm, lalu dijatuhkan secara bebas. Detail skema pengujian impak bisa dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Skema pengujian impak pada produk kursi outdoor

## 2.2.2.  Pengujian sampel kayu
Sampel yang sudah disiapkan sebelumnya diuji dengan alat digital moisture meter untuk menentukan kadar air dari sampel, lalu sampel diukur massanya menggunakan digital weight scale dimana kemudian hasil pengukuran ini akan digunakan untuk menghitung kerapatan kayu. Enam sampel berikutnya yang sudah disiapkan untuk uji ketangguhan  lentur  statis  diuji  dengan  UTM  dengan kecepatan  pembebanan 2 mm/menit.  Pada  pengujian  tekan sejajar  serat,  sampel  diletakkan  pada  UTM  dan  anvil  diatur  dengan  jarak  60  mm,  lalu  diberikan  beban  tekan maksimum hingga sampel mengalami retak ( crack ).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada tabel 2 bisa dilihat hasil pengukuran kerapatan sampel pada kayu jati yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kursi outdoor yang memiliki kadar air 12%. Setelah dilakukan pengujian kerapatan pada kondisi kadar air 12% tersebut kerapatan kayu jati yang digunakan rata-ratanya 0,68 g/cm 3 .
Tabel 2. Kerapatan kayu jati produk kursi outdoor Spesimen  Massa (g) Dimensi Kerapatan (g/cm 3 ) P (cm)  L (cm)  T (cm) 1 17,05 6,07 2,01 2,00 0,70 2 17,05 6,10 2,03 2,07 0,67 3 17,63 6,08 2,04 2,06 0,69 4 17,81 6,03 2,02 2,05 0,71 5 16,63 6,07 2,01 2,03 0,67 6 16,66 6,06 2,02 2,03 0,67 Rata-Rata 0,68 Standar Deviasi 0,02
Hasil penelitian Hadjib et al. (2006) Berat Jenis (BJ) kayu jati super pada umur 4-7 tahun dari berbagai daerah penanaman adalah 0,51-0,65 sedangkan untuk kayu jati lokal nilai BJ nya antara 0,49-0,58. Hasil penelitian Basri dan Wahyudi (Basri E, 2013) kerapatan kayu Jati Plus Perhutani (JPP) umur 9 tahun sebesar 0,61 g/cm 3 . Kayu jati yang  digunakan  dalam  pembuatan  kursi outdoor memiliki  kerapatan  yang  tinggi  dibanding  kayu  jati  super  dan jayu  jati  lokal.  Kerapatan  kayu  ini  dipengaruhi  antara  lain  oleh  jenis  kayu,  umur  pohon,  dan  tempat  tumbuh. Semakin  bertambah  umur  pohon  kerapatannya  akan  semakin  tinggi.  Tempat  tumbuh  yang  subur  akan menyebabkan kayu cepat tumbuh sehingga kerapatannya lebih rendah dibanding kayu yang lambat tumbuh.
Tabel 3. Pengujian 3 Point Flexure Bend Test Spesimen label Support span [mm] Width [mm] Thickness [mm] Maximum Load [kgf] Flexure extension at Maximum Flexure load [mm] 1 J1 280.00 20.000 20.000 196.09 9.79850 2 J2 280.00 20.000 20.000 260.25 8.35125 3 J3 280.00 20.000 20.000 214.83 6.99188 4 J4 280.00 20.000 20.000 181.41 9.31519 5 J5 280.00 20.000 20.000 172.50 9.55669 6 J6 280.00 20.000 20.000 137.98 7.64981 Mean 280.00 20.000 20.000 193.84 8.61055 SD 0.0000 0.0000 0.0000 41.44172 1.13254 Minimum 280.00 20.000 20.000 137.98 6.99188 Maximum 280.00 20.000 20.000 260.25 9.79850
Pengujian  lentur  dengan  metode three-point  bending telah  dilakukan  dan  hasilnya  bisa  dilihat  pada  tabel  3. Dari pengujian ini diperoleh nilai pembebanan maksimum dan kelengkungan maksimum dari spesimen kayu jati. Kemudian nilai dari hasil pengujian ini digunakan menghitung keteguhan lentur statis kayu berupa nilai Modulus of Elasticity (MOE) dan Modulus of Rupture (MOR). Nilai MOE kayu jati yang diuji rata-ratanya sebesar 107.108 kg/cm 2 dan  nilai  MOR  nya  sebesar  1.018  kg/cm 2 .  Nilai  MOR  kayu  jati  unggul  dan  jati  konvensional  dengan kerapatan  adalah  739  kg/cm 2 dan  941  kg/cm 2 ,  sedangkan  nilai  MOE  nya  90.000  kg/cm 2 ,  dan  108.000  kg/cm 2 (Hidayati  et  al.  2016).  Dari  hasil  pengujian  sampel  bisa  dilihat  jika  nilai  MOE  sampel  lebih  baik  dibandingkan dengan nilai MOE kayu jati unggul. Nilai dari pengujian keteguhan lentur statis (MOE & MOR) bisa dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil MOE dan MOR sampel kayu jati Spesimen kayu jati  Modulus (Automatic) (MOE) [kgf/cm^2] Maximum Flexure stress (MOR) [kgf/cm^2] 1 101,875.03984 1,029.46907 2 152,611.32945 1,366.31937 3 129,306.90065 1,127.88290 4 93,041.33500 952.41332 5 90,622.29541 905.60154 6 75,190.72927 724.37622 Mean 107,107.93827 1,017.67707 Standard deviation 28,562.52700 217.56907 Minimum 75,190.72927 724.37622 Maximum 152,611.32945 1,366.31937
Dari hasil pengujian, nilai keteguhan tekan sejajar serat 535,7 kg/cm 2 . Sedangkan nilai keteguhan tekan sejajar serat kayu jati super 213,79 kg.cm 2 - 326,29 kg/cm 2 (Hadjib N, Muslich M, & G., 2006). Keteguhan tekan sejajar serat kayu jati unggul dan kayu jati konvensional sebesar 433 kg/cm 2 dan 497 kg/cm 2 (Hidayati F et al., 2016). Berat  Jenis  (BJ)  kayu  jati  0,67  dan  masuk  ke  dalam  Kelas  Kuat  II  dengan  nilai  Modulus  elastisitas  127.700 kg/cm2, nilai modulus rupture 1.031 kg/cm 2 dan nilai keteguhan tekan sejajar serat 550 kg/cm 2 (Martawijaya A, Kartasujana I, Kadir K, & SA, 2005). Hasil pengujian tekan sejajar serat bisa dilihat pada Tabel 5.

## Bahtiar Rahmat, Desy Mulyosari, Agung Ari Purwanto, Wahyu Widiyanto
Pengaruh Posisi Sambungan Konstruksi Kayu Terhadap Desain Produk Mebel Berbahan Dasar Kayu
Tabel 5. Pengujian keteguhan Tekan No. Spesimen label Anvil height [mm] Thickness [mm] Width [mm] Maximum Load [kgf] Extension at Maximum Comp. load [mm] Load at Break (Standard) [kgf] 1 J1 60.00 20.00 20.00 2,208.926 1.182 1,990.905 2 J2 60.00 20.00 20.00 1,961.629 1.010 1,341.571 3 J3 60.00 20.00 20.00 2,329.200 0.998 1,802.023 4 J4 60.00 20.00 20.00 1,949.989 1.050 1,778.757 5 J5 60.00 20.00 20.00 2,298.665 1.253 1,597.749 6 J6 60.00 20.00 20.00 2,108.429 1.254 1,835.450 Mean 60.00 20.00 20.00 2,142.806 1.125 1,724.409 SD 0.0000 0.00000 0.0000 164.06831 0.11926 225.80332 Minimum 60.00 20.00 20.00 1,949.989 0.998 1,341.571 Maximum 60.00 20.00 20.00 2,329.200 1.254 1,990.905 Range 0.00 0.00 0.00 379.211 0.256 649.334
Dari  hasil  pengujian  keteguhan  tekan  sejajar  serat  diperoleh  data  nilai  pembebanan  maksimum  dan  jarak ekstensi  tekan.  Nilai  ini  yang  akan  digunakan untuk menghitung  nilai  keteguhan  tekan  sejajar serat.  Sedangkan hasil  perhitungan  keteguhan  tekan  sejajar  serat  bisa  dilihat  pada  tabel  6.  Keteguhan  lentur  statis  dan  keteguhan tekan  sejajar  serat  kayu  jati  yang  digunakan  sebagai  bahan  baku  kursi outdoor lebih  tinggi  nilainya  dibanding dengan  nilai  keteguhan  kayu  jati  pada  penelitian  lain.  Tanaman  muda  yang  banyak  mengandung  kayu  remaja, umumnya  memiliki  berat  jenis,  modulus  patah  dan  modulus  elastisitas  yang  lebih  kecil  dari  pada  kayu  sejenis yang umumnya berumur lebih tua.
Tabel 6. Hasil Pengujian Keteguhan Tekan Sampel kayu jati Tekanan Max [kgf/cm^2] 1 552.231 2 490.407 3 582.300 4 487.497 5 574.666 6 527.107 Mean 535.702 Standard deviation 41.01708 Minimum 487.497 Maximum 582.300 Range 94.803
Perbedaan sifat pada kayu hutan tanaman yang mengandung banyak kayu remaja itu terutama disebabkan oleh perbedaan berat jenis. Haygreen dan Bowyer (Haygreen & Bowyer, 1996) mengemukakan bahwa kekuatan kayu berhubungan  langsung  dengan  nilai  berat  jenis,  semakin  tinggi  berat  jenis,  semakin  tinggi  nilai-nilai  MOR, keteguhan pukul, kekerasan sisi dan keteguhan tekannya. Kayu jati bahan baku kursi outdoor masuk dalam kelas kuat II seperti kayu jati pada penelitian Martawijaya (Martawijaya A et al., 2005). Kayu kelas kuat II ini cukup kuat sebagai bahan baku furnitur seperti kursi outdoor .
Berdasarkan hasil peninjauan produk kursi outdoor keretakan sambungan konstruksi yang terjadi pada produk setelah  dilakukan  uji  impak  adalah  pada  sambungan kaki  tengah  dan  kaki  depan  produk,  pada  sambungan  kaki tengah  produk  kursi outdoor terdapat  tiga  pertemuan  sambungan  konstruksi,  berikut  adalah  gambaran  produk yang mengalami crack yang terjadi pada sambungan kaki tengah dan kaki depan produk kursi outdoor bisa dilihat lebih jelas pada gambar 2.
Gambar 2. Crack pada kaki depan dan kaki tengah
Ukuran crack yang  terjadi  pada  sambungan  kaki  depan  dan  tengah,  yaitu  seluas  ukuran  lebar  material  pada sambungan mortise . Untuk gambaran desain produk kursi outdoor secara kesuluruhan bisa dilihat pada gambar 3. Pada  produk  kursi outdoor jenis  konstruksi  yang  digunakan  adalah  konstruksi tenon dan mortise ,  konstruksi sambungan tenon-mortise sifatnya  tidak  begitu  mencolok,  bisa  di  aplikasikan  pada  komponen  dengan  dimensi kecil dan mempunyai keunggulan konstruksi yang kuat. Berdasarkan hasil analisis gambar kerja salah satu yang bisa  menjadi  penyebab  terjadinya crack pada  produk  adalah  desain  konstruksi tenon-mortise pada  kaki  tengah. Detail gambar konstruksi kaki tengah bisa dilhat pada gambar 4. Halil Kilic, dkk (Kılıç, Kasal, Kuşkun, Acar, & Erdil,  2018)  mengemukakan  bahwa  ukuran  lebar tenon dan  panjang tenon berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  pada  sambungan  konstruksi,  ukuran  dari mortise juga  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  kekuatan rangka kursi secara keseluruhan. Detail ukuran dari mortise bisa dilihat pada gambar 4.

## Bahtiar Rahmat, Desy Mulyosari, Agung Ari Purwanto, Wahyu Widiyanto
Gambar 4. Detail konstruksi dan ukuran sambungan tenon-mortise
Perbaikan  desain  konstruksi tenon mortise yang  dilakukan  adalah  dengan  menurunkan  posisi  lubang mortise pada  bagian  yang  terlalu  dekat  dengan  kepala  kayu.  Perubahan  desain  konstruksi  pada  kursi outdoor tidak mempengaruhi  desain  produk,  perubahan  desain  konstruksi  dilakukan  dengan  tujuan  agar  masalah crack pada konstruksi  sambungannya  tidak  terjadi  lagi.  Berdasarkan  hasil  uji  produk,  setelah  produk  dengan  desain konstruksi  yang  baru  dibuat  yaitu  dengan  menurunkan  posisi tenon mortise 3  mm  dari  posisi  awal  maka  dapat disimpulkan  bahwa  perubahan  desain  konstruksi  yang  baru  dapat  menghindari  keretakan  atau crack pada konstruksi  sambungannya  maupun  pada  kepala  kayu  atau  komponen.  Hasil  gambaran  desain  sambungan konstruksi produk setelah direvisi bisa dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Detail konstruksi dan ukuran sambungan tenon-mortise
Untuk ukuran lebar tenon dan mortise dibuat dengan ukuran 16 mm, hal ini diharapkan dengan ukuran tenon dan mortise yang  lebar  dapat  meningkatkan  kinerja  dari  suatu  produk,  seperti  yang  di  kemukakan  Halil  Kilic (Kılıç  et  al.,  2018)  Peningkatan  lebar tenon dan mortise dapat  meningkatkan  kinerja  masing-masing  produk sekitar 9% dan 15%. Kasal dkk (Kasal, Smardzewski, Kuşkun, & Erdil, 2016) mengemukakan bahwa Lebar tenon dan Panjang tenon juga berpengaruh terhadap tahanan momen dan kekakuan sendi sambungan. Keretakan  pada  sambungan  terjadi  karena tenon terlalu  dekat  dengan  kepala  kayu.  Gambar  5  menjelaskan bahwa  posisi  sambungan  diturunkan  3  mm  agar  tidak  terlalu  dekat  dengan  kepala  kayu  sehingga  tidak  terjadi keretakan.  Perubahan  desain  konstruksi  pada  kursi outdoor tidak  mempengaruhi  desain  produk  secara keseluruhan,  perubahan  desain  konstruksi  dilakukan  dengan  tujuan  agar  masalah crack pada  konstruksi sambungannya  tidak  terjadi  lagi.  Berdasarkan  hasil  uji  impak  produk,  setelah  produk  dengan  desain  konstruksi yang baru dibuat yaitu dengan menurunkan posisi tenon mortise 3 mm dari posisi awal maka dapat disimpulkan bahwa  perubahan  desain  konstruksi  yang  baru  dapat  menghindari  keretakan  atau crack pada  konstruksi sambungannya maupun pada kepala kayu atau komponen.

## 4. Kesimpulan
Kayu  jati  yang  digunakan  sebagai  material  pada  produk  kursi outdoor memiliki  kadar  air  12%  dengan kerapatan  rata  0,68  g/cm 3 masuk  dalam  kayu  kelas  kuat  II  yang  mana  cukup  kuat  sebagai  bahan  baku  produk furnitur. Dari pengujian keteguhan lentur statis kayu berupa nilai Modulus of Elasticity (MOE) dan Modulus of Rupture (MOR) dari kayu jati diperoleh nilai sebesar 107.108 kg/cm 2 untuk nilai MOE dan  1.018 kg/cm 2 untuk nilai MOR. Crack yang terjadi pada produk kursi outdoor diakibatkan pada kesalahan desain konstruksi produk dan  bukan  dari  kualitas  bahan  baku  produk  yang  digunakan.  Perbaikan  desain  konstruksi tenon mortise yang dilakukan  adalah  dengan  menurunkan  posisi  lubang mortise dan tenon 3  mm  pada  bagian  yang  terlalu  dekat dengan  kepala  kayu.  Perubahan  ini  selain  untuk  menghindar  terjadinya  ceack  pada  produk,  juga  tidak  merubah desain produk secara keseluruhan.
.

## Daftar pustaka
.
Basri E, W. I. (2013). Sifat Dasar Kayu Jati Plus Perhutani dari Berbagai Umur dan Kaitannya dengan Sifat dan Kualitas Pengeringan. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 31 (2). Cai, L., & F., W. (1993). Influence of the stiffness of corner joint on case furniture deflection. Holz Roh Werkst, 5 . Hadjib N, Muslich M, & G., S. (2006). Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Jati Super dan Jati Lokal dari Berbagai Daerah Penanaman. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 24 (4). Haygreen, J. G., & Bowyer, J. L. (1996). Forest product and wood science: an introduction. Hasil hutan dan ilmu kayu: suatu pengantar. Terjemah Sutjipto A.H. . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hidayati F, Fajrin IT, Ridho MR, Nugroho WD, Marsoem SN, & M, N. i. (2016). Sifat Fisika dan Mekanika Kayu Jati Unggul "Mega" dan Kayu Jati Konvensional yang Ditanam di Hutan Pendidikan Wanagama, Gunungkidul, Yogyakarta. Jurnal Ilmu Kehutanan, 10 (2).
Kasal, A., Smardzewski, J., Kuşkun, T., & Erdil, Y. Z. (2016). Numerical analyses of various sizes of mortise and tenon furniture joints. BioRes, 11 (3), 6836-6853.
Kılıç, H., Kasal, A., Kuşkun, T., Acar, M., & Erdil, Y. (2018). Effect of tenon size on static front to back loading performance of wooden chairs in comparison with acceptabel design oads. BioRes, 13 (1), 256-271.
Martawijaya A, Kartasujana I, Kadir K, & SA, P. (2005). Atlas Kayu Indonesia Jilid 1 (Vol. 1). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.
Perindustrian, K. (2015). Laporan kinerja kementerian perindustrian . Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian. Sunardianto. (2012). Teknologi kayu bambu dan serat . Malang: Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Tankut, A. N., & Tankut, N. (2010). Section modulus or cornet join in furniture frames as engineering design criteria for their efficient construction. Elsevier Material and Design, 32 .